1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 9 
WAGENMANN erhielt zwischen Sb,S4 (Schmelzp. 540°) und PbS die 
Verbindung 2PbS . Sb,S, (Schmelzp. 577°), die mit dem Mineral Hetero- 
morphit (Jamesonit) chemisch identisch ist. Sb,S, und 2PbS . Sb,S, bilden 
(siehe Fig. 2, unten) miteinander ein Eutektikum (bei 17 °/, PbS und 4269), 
indem 2PbS.Sb,S, etwas Sb,S, in fester Lösung aufnehmen mag. — 
Wegen spärlicher Beobachtungen zeichne ich die Schmelzkurve zwischen 
PbS und 2PbS . Sb,S, z. T. nur durch eine punktierte Linie. 
Die verschiedenen Forscher, die sich mit thermischen Untersuchungen 
über die Sulfide beschäftigt haben, heben hervor, dafs die Sulfide im all- 
gemeinen ohne nachweissbare Unterkühlung krystallisieren. 
Selbst sehr schnell! erstarrte (Schwermetall-)Sulfidschmelzen zeigen 
eine krystalline Struktur, was sich durch gesetzmäßige Âtzfiguren? kund- 
gibt. Ein «Sulfid-Glas» ist bisher nie nachgewiesen worden. 
Die geschmolzenen, aus FeS, PbS, AgS, CusS, Sb,S,, BisS; beste- 
henden Sulfide, bezw. Sulfidgemische (die letzteren aufser den obigen auch 
mit etwas NiS oder ZnS) sind sehr dünnflüssig, und zwar nach meiner 
Erfahrung viel dünnflüssiger als selbst die dünnflüssigsten Silikatschmelzen. 
— Die Krystallisation der Sulfide nur bei minimaler Unterkühlung dürfte 
in Verbindung mit der ausgeprägten Dünnflüssigkeit stehen.? 
Die Molekulargrósse der geschmolzenen Sulfide lässt sich auf 
Grundlage von van’r Horrs Gesetz über die molekulare Schmelzpunkt- 
Erniedrigung in verdünnten Lósungen bestimmen. In der Formel 
2 
= 
AT = 0.0199 . — 
q 
bedeutet: 7 = die absolute Temperatur, in Celsiusgrad. 4 = die (latente) Schmelzwärme 
pr. gr. Substanz des Lösungsmittels. — ZT die von dem Grammäquivalent der gelösten 
Substanz b in 100 gr. a hervorgerufene Schmelzpunkt-Erniedrigung. 
Die Formel gilt bekanntlich in der obigen einfachen Form nur für verdünnte Lósungen. 
Die generelle Formel lautet : 
qe m = 0.0199 vs 
a : 5 ; 
wo m — Molekulargewicht und d7, bezw. db — Differential der Temperatur-Erniedrigung, 
bezw. der Konzentration der b-prozentischen Lósung. 
! Nämlich bei einer Dauer der Erstarrung von mindestens einigen Minuten. 
? Ich stütze mich hierbei auf meine Untersuchungen unter dem ,Metall"-Mikroskop 
von geschliffenen und geätzten Flächen einer Reihe hauptsächlich aus FeS, CugS und 
NiS (neben etwas PbS, ZnS, CoS) bestehenden Sulfidschmelzen (Rohstein, Kupfer. 
stein usw.). 
3 Ich verweise auf meine frühere Erörterung über die Beziehung zwischen Viskozitäts- 
grad und Krystallisationstendenz bei den Silikatschmelzen. 
